60 Karsten 



rufsartiger, glanzloser Körper, der nur schwierig unter der Muffel verbrennt 

 und keinen Rückstand hinterläfst. Diese Kohle ist ein Graphit, dem der 

 Glanz fehlt. Ändert man den Versuch in der Art ab, dafs geschmolzenes 

 Roheisen, welches das Maximum der Kohle noch nicht aufgenommen hat, 

 über Schwefel gegossen wird, der zur vollständigen Umänderung des Eisens 

 in Schwefeleisen nicht hinreicht, so erhält man unter der Decke des erstarr- 

 ten Schwefeleisens ein Roheisen, dessen Kohlegehalt gröfser ist als der des 

 zum Versuch angewendeten Roheisens. Graues Roheisen, welches 3,9372 

 Prozent Kohle (bestehend aus 3,3119 ungebimdener und 0,6253 gebundener 

 Kohle) enthielt, hinterliefs durch die iheilweise Umänderung in Schwcfelei- 

 sen, unter [der Decke des letzteren, weifses Roheisen mit Spiegelflächen, 

 worin ein Kohlegehalt von 5,4878 Prozent gefunden ward. Die Kohle häuft 

 sich also, wenn dem geschmolzenen Roheisen Schwefel dargeboten wird, in 

 in dem noch nicht mit Schwefel verbundenen Eisen immer mehr an, bis die 

 Verbindung des Eisens mit Kohle das Maximum des Kohlegehalts erreicht 

 hat. worauf sie sich, bei noch mehr hinzugefügtem Schwefel, in Substanz 

 ausscheidet. 



Da der Unterschied zwischen Stabeisen, Stahl und Roheisen mu- al- 

 lein durch den verschiedenen Gehalt des Eisens an Kohle herbeigeführt 

 wird, so scheint es, um Stabeisen oder Stahl aus den Eisenerzen darzustel- 

 len, des bei der Eisenhüttentechnik befolgten Umweges nicht zu bedürfen, 

 wonach der Eisengehalt der Erze zuerst im Roheisen concentrirt und dieses 

 sodann erst wieder einem Entkohlungs- oder dem sogenannten Frischprozefs 

 unterworfen wird. Bis jetzt ist es indefs, selbst bei den reinsten Eisener- 

 zen, nicht gelungen, den Reduktionsprozefs so zu leiten, dafs der Eisengehalt 

 der Erze unmittelbar als Stabeisen oder Stahl gewonnen wird. Die Schwie- 

 rigkeiten sind weniger im chemischen, als im mechanischen Theil des Re- 

 ductionsprozesses zu suchen, indem das finanzielle Resultat der Operationen 

 bei den Prozessen im Grofsen immer das den Gang derselben bestimmende 

 imd daher das entscheidende ist. Sollten diese Hindernisse aber auch dem- 

 nächst durch Vorrichtungen, die den Reductionsprozefs besonders begünsti- 

 gen, z. B. durch eine Reduction der Eisenerze in Flammenöfen, die durch 

 Brenngase genährt werden und bei welchen der Zutritt von unzersetzter 

 atmosphärischer Luft vollständig abgehalten wird, beseitigt werden; so ist 



